( .46. ) 



Résumé de l'expérience, 



lîarrc n" 1. 



Avant cémentation. 



Après cémentation.. 



Différences 



i>o|il« 



de la tMrre. Fer. 



er gr 



ftgig,b5 f,Ç)o:i,oo 



SuLsLanrû4 

 Corlxino. Siliciuui. Soutro. Pliusplioro. Manganèito Iniluk'ruiltH-vs. 



er 



r-.s.'i 



5,Q0 



/,99'l,ao 4oo4,3o /lo.fif) fi.S.', 



o,3o 



pr 

 4,9''' 

 fi.r'i 



10,99 (i) 17,33 



er 

 KJ.gS 



-.'li,6i -0,70 



-.'|3,85 -t-o,i4 — 0,2g -+-',29 

 B.irro n" 2. 



u,oo -1-0,35 



Avant cémentation. 



Après cémentation.. 



Différences 



Poldl 

 de la barre. l'or. 



er er 



5li.'|,00 50y7,8c 



5 199,60 5077,. '|i 



Sabïlancos 



Carbi,ne. Silicium. Suutrc. Ptiospliore. .Vani^anèse. indéleriLlaécs. 



G,o5 5,38 

 78,03 6,54 

 -(-75, ()o —0,47 -t-7-1^7 +0,88 



er 



0,G3 



o.sG 



-0,3(i 



,Br 

 0,76 



er er 



■'.'7 17.^7 



11.33 18,98 



-1,41 



-i-0,oJ 



» Dans les deux cas, raiigmentatioii de poids cpronvi'e par les barres 

 cémentées a excédé le poids du carbone fixé. Le siliciiun, le pliospliore, 

 les substances indéterminées acquis ont pesé un peu plus que le fer et le 

 soufre éliminés. 



SECONDE EXPÉRIENCE. 



» Cémentation d'un fer de Suède. — Un fragment de barre portant la 

 marque L, après avoir été décapé à la meule, a été placé dans une caisse 

 à cémenter. Ce fer, considéré comme d'excellente qualité, avait un grain 

 très-fin. L'acier poule qu'il a donné était enduit de graphite sur toute sa 

 superficie; ce graphite, en pellicules extrêmement minces, tachait les 

 doigts; il suffisait d'un léger frottement pour le faire disparaître. Sur la 

 barre, j'ai compté trente-cinq am[)oules assez grosses et de nond)reuses 

 petites vésicules à peine visibles à l'œil nu. Un coup de lime mettait à dé- 

 couvert une surface métallique d'un blanc argentin. 



er 

 Avant la cémentation la barre pesait 2000, 45 



Après la cémentation 2026,32 



Augmentation do poids 



Fer , 



Carbone 



Silicium 



Soufre 



Pliosphore 



Manganèse 



Substances indéterminées. 



25,77 



Composition dii fer ilc Suéde. 



Avant la ccnienlatiun. 

 0,99450 



o,oo3oo 

 o jOOoiG 

 (),oaoi5 

 0,00057 

 o,ooogo 

 0,00072 



I ,00000 



Apres la cémentation. 



0,98170 



0,01 O80 



o,ooo3o 

 o,oooo5 

 o,ooo65 

 0,00070 

 0,00080 



I ,00000 



(i) Le manganèse a seulement été tlosé dans le fer avant la l'émeolatioii ; on l'a citlculé 

 dans les fers cémentés. 



